y ^^ o ,09 



fait , avec de Teau , une espèce de bouillie, dans laquelle on 

 plonge les i>ieces qui ont déjà subi une première cuisson : 

 celles ci se rerètenl ainsi d'une couche de plomb sulfuré qui, 

 par l'action d'un feu violent , se convertit en un vernis jau- 

 nâtre. 



Pour retirer le plomb métallique de la galène ^ on agit de 

 , cette manière : après avoir extrait la galène de sa mine, on la 

 bocardc , on la lave et on la réduit en poudre fine, ou scldich : 

 ensuite on uiouie ce schlich en pelites mottes, avec de Targile 

 un peu humide , el on le grille, soit sous des hangars et à plu- 

 sieurs reprises , soit dans des fourneaux à réverbère : on ob- 

 tient par cetle dernière méthode une petite quantité de 

 plomb métallique , des le premier grillage : cette opération 

 évapore le soufre, l.irsenic, l'anlimoioe, etc., s'il y en a. On 

 recueille le minerai grillé dans un fourneau courbe ; on y 

 ajoute quelquefois , comme fondant, des scories des fontes 

 précédentes. Le charbon de bois ou la houille carbonisée , 

 que l'on mêle avec le minerai griile, suffit pour revivifier le 

 plomb, qui coule dans des bassins situés près du foyer; ce 

 plomb s'appelle plomb d'œwre. 



Le plomb d'œuvre contient souvent de l'argent en assez 

 grande quantité pourdédommager des frais d'extraction; alors 

 on procède à Vaffinage du pl,)mb. L'avantage de cette ex- 

 traction ne sauroit être calculé sur la quantité d'argent que 

 contient le plomb sulfuré avant que d'être réduit en plomb 

 d'œuvre, puisque, àTarnowiiz,enSilésie, on agit avec profit sur 

 un schlkh^qui ne contient que o,oo3 d'argent. Dans beaucoup 

 d'autres pays, le plomb , qui contient uoe aussi petite quan- 

 tité d'argent, est livré tel quel au commerce. Anciennement, 

 comme on ne savoit point que la galène renfermoit pVesque 

 toujours de l'argent, le plomb argentifère qui en provenoit 

 éloit débité de même. Voilà ce qui fait que les plombs des 

 anciens édifices contiennent de l'argent en quantité quelque- 

 fois susceptible de valoir la peine d'en être retiré. x\cluei- 

 lement , un plomb d'œuvre , qui ne contient qae 0,018 d'ar- 

 gent , mérite d'être affiné ; ce qui s'exécute dans un fourneau 

 de coupelle. Au bout de deux jours d'un feu continu, le plomb 

 se trouve converti en litharge, et l'argent paroîl dans le fond 

 de la coupelle : on le refroidit en jetant de l'eau , puis on l'en- 

 lève pour le brûler , c'est-à-dire le raffiner. 



Quant à la litharge, ou elle est livrée au commerce , ou 

 elle est revivifiée en plomb en la fondant au milieu des char- 

 bons , dans le fourneau à réverbère ou dans le fourneau 

 courbe. Le plomb qui en provient est le plomb raffiné, le meil- 

 leur pour les essais des matières d'or et d'argent. 



liCS scories , les crasses et la litharge impures , produites 



